## STUDI PEMANFAATAN SERAT IJUK SEBAGAI BAHAN TAMBAH TERHADAP MUTU BATA BETON KARAWANG (ROSTER)
Ir. Erna Septiandini. MT dan Dede Sulaiman, S.Pd

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  mutu  bata  beton karawang (roster) yang menggunakan serat ijuk sebagai bahan tambah dengan persentase  2%,  4%,  6%  dan  8%  dari  berat  semen  terhadap  mutu  BBK 10  bata beton  karawang  (roster)  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI  03-1570- 1989).Pelaksanaan  kegiatan  penelitian  dilakukan  di  laboratorium  Balai  Bahan dan  Barang  Teknik  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Propinsi  DKI  Jakarta di Jl. Let.jen Suprapto Cempaka Putih, Jakarta.  Pembuatan benda uji dilakukan di Pabrik buis beton Aneka Alam di Cipondoh Raya, Tangerang-Banten.  Waktu Penelitian dilaksanakan dari bulan November – Januari 2005. Metode penelitian ini  menggunakan  metode  eksperimen  yang  mengacu  pada  SNI  03-1570-1989. Jumlah  benda  uji  seluruhnya  ada  40  buah  dari  4  perlakuan,  masing-masing kelompok    perlakuan    ada  10  buah  dengan  perbandingan  1  :  6  dan  serat  ijuk sebesar  2%,  4%,  6%  dan  8%  terhadap  berat  semen,  dengan  perincian  5  buah untuk  pengujan  kuat  tekan  dan  5  buah  untuk  pengujian  daya  serap.    Setiap benda  uji  akan  dilakukan  pengujan  kuat  tekan  dan  daya  serap.    Data  yang diperoleh  dianalisa  dengan  menggunakan  analisa  varians  dan  diuji  t  rata-rata satu pihak dengan taraf signifikan (  ) =  0,01. Hasil penelitian ini didapat bahwa penggunaan  bahan  tambah  serat  ijuk  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  bahan tambah pada pembuatan roster, dan tidak dapat menghasilkan mutu roster kelas BBK 10 menurut SNI 03-1570-1989.

## Pendahuluan
Pembangunan fisik merupakan salah satu proses yang bertujuan untuk men-capai  masyarakat  adil  dan  makmur.    Dalam  melaksanakan  pembangunan tersebut  ten-tunya  harus  ditunjang  oleh  adanya  industri  bahan  bangunan  yang diproduksi dalam berbagai jenis dan dengan skala yang memadai.  Untuk mensukseskan rencana pembangunan fisik tersebut perlu adanya industri bahan bangunan  yang  menghasilkan  produk  yang  bermutu  baik  dengan  harga  yang terjangkau.  Penelitian  dan  pengembangan  di  bidang  industri  konstruksi  dan
76
industri  bahan  bangunan  tidak  saja  perlu  untuk  mensukseskan  program pembangunan  fisik,  tetapi  juga  untuk  memperoleh  pengurangan  yang  optimal harga bahan bangunan dan biaya konstruksi tanpa mengurangi mutu konstruksi dan  kekuatan  bangunan,  serta  keindahan  arsitekturnya.    Salah  satu  alternatif desain  bahan  bangunan  baru  yang  mu-dah  didapat  dan  murah  harganya,  yaitu dengan  menggunakan  bahan  baku  lokal  atau  bahan  lain,  seperti  limbah perkebunan yang masih banyak kita jumpai di pedesaan.
Perkebunan yang jumlahnya cukup banyak terdapat di Indonesia salah satu-nya adalah perkebunan aren, dan salah satu bagian dari pohonnya adalah berupa  ijuk.    Umumnya  ijuk  sering  kita  jumpai  dan  dipergunakan  untuk  atap rumah,  tambang,  sapu  dan  untuk  perlengkapan  pembuatan  taman.    Menurut penelitian,  penambahan  serat  ijuk  pada  pembuatan  genteng  beton  dapat memperbaiki sifat fisis mekanis yang dimiliki, serta meningkatkan kekuatan lentur serta  mengurangi  sifat  regasnya,  karena  hal  ini  didukung  oleh  sifat  serat  yang kokoh, keras dan lentur.
Pada  umumnya  limbah  ijuk  dapat  digunakan  sebagai  bahan bangunan, seperti pada pembangunan tanggul atau dinding saluran pengairan, limbah ini digunakan sebagai penyaring air irigasi.  Serat ijuk bersifat lentur dan tidak  mudah  rapuh,  sangat  tahan  dalam  genangan  air  yang  asam  termasuk genangan air laut yang mengandung garam.  Walaupun demikian ijuk memiliki kelemahan yaitu tidak tahan terhadap api, jadi mudah terbakar.
Penggunaan  ijuk  sebagai  bahan  tambah  pada  campuran bata  beton  kara-wang  (roster)  masih  belum  pernah  dilakukan. Berdasarkan  kondisi  tersebut  perlu  dilakukan  penelitian  mengenai pengaruh  penambahan  ijuk  sebagai  bahan  campuran  terhadap  kekuatan bata  beton  karawang  (roster).    Banyak  serat  ijuk  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ditentukan  dalam  persen  terhadap  berat  semen  Portland yaitu 2%,4%,6% dan 8% dengan panjang 3 cm.

## Prosedur Penelitian
1.  Melakukan persiapan bahan dan alat untuk pembuatan benda uji.
2.  Membuat Surat Keterangan untuk penelitian.
3.  Mengadakan pembuatan benda uji, perawatan benda uji dan pengujian benda uji.
4.  Menghitung nilai kuat tekan dan penyerapan benda uji.

## Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat hubungan antara hasil pengujian kuat  tekan  dengan  hasil  pengujian  penyerapan  air  roster,  dimana  adanya pengaruh  dari  jumlah  persentasi  bahan  tambah  yaitu  serat  ijuk  terhadap  hasil pengujian kuat tekan dan penyerapan air roster.
Semakin  bertambahnya  persentasi  bahan  tambah  yaitu  serat  ijuk,  maka semakin  menurunnya  kuat  tekan  yang  didapat  dan  semakin  meningkatnya  nilai persentasi  penyerapan air pada roster. Pernyataan tersebut dapat memberikan penjelasan  bahwa  hasil  pengujian  kuat  tekan  pada  roster  semakin  menurun, maka penyerapan air pada roster menjadi meningkat.

## Hasil Pengujian Persyaratan Analisis
Uji Normalitas Kuat Tekan Roster
Hasil Uji Homogenitas Kuat Tekan Roster
X 2 hitung X 2 tabel Hasil 11,072 11,30 X 2 hitung < X 2 tabel ( Data Homogen ) Subjek L hitung (L o ) L tabel (L t ) Kesimpulan
Roster dengan persentase serat ijuk 2%
Roster dengan persentase serat ijuk 4% Roster dengan persentase serat ijuk 6% Roster dengan persentase serat ijuk 8% 0,3258 0,2159 0,1910 0,2090 0,4050 L hitung < L tabel
( Distribusi normal )

## Hasil Uji Analisis Varians Kuat tekan Tekan Roster
Daftar variansi dk JK KT F hitung F tabel Rata-rata Antar Kelompok Dalam Kelompok 1 3 16 416.02 48.878 1.015 416.02 16.29 0.063 65.16 5.29 Total 20

## Pengujian Hipotesis
Untuk  mendapatkan  hasil  pengujian,  maka  data  penelitian  dianalisa dengan menggunakan Uji Analisis Varians satu arah dengan taraf signifikan (  ) = 0,01, kriteria pengujian adalah : ditolak H 0 jika F hitung > F tabel Rangkuman hasil Uji Analisis Varians dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## Hasil Uji Analisis Varians Kuat tekan Tekan Roster
Daftar variansi dk JK KT F hitung F tabel Rata-rata Antar Kelompok Dalam Kelompok 1 3 16 416.02 48.878 1.015 416.02 16.29 0.063 65.16 5.29 Total 20
Dari tabel tersebut di atas dengan dk pembilang 3, dk penyebut 16 dan peluang 0,99  (taraf  nyata  =  0,01)  didapat  F tabel =    5.29  dan  F hitung =  65.26.    ternyata F hitung >  F tabel maka  H 0 ditolak  dalam  taraf  signifikan  (  )    =    0,01.  (hasil perhitungan  dapat  dilihat  pada    lampiran  24  hal.  105).  Kesimpulannya  adalah terdapat  perbedaan  antara  nilai  kuat  tekan  roster  dengan  menggunakan  bahan tambah serat ijuk sebesar 2%, 4%, 6% dan 8% terhadap berat semen.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Nilai optimum kuat tekan roster yang menggunakan bahan tambah serat ijuk ternyata masih lebih rendah dari nilai kuat tekan roster kelas BBK 10 Standar Nasional  Indonesia  03-1570-1989  (10  N/mm 2 ),  hal  ini  disebabkan  karena pemotongan serat ijuk yang terlalu panjang yaitu 3 cm, dan juga dikarenakan pencampuran  serat  ijuk  pada  adukan  roster  yang  tidak  merata  karena pencampuran  yang  dilakukan  secara  manual,  sedangkan  dengan  nilai  hasil pengujian  penyerapan  air  untuk  semua  perlakuan  pada  roster  dapat dikatakan termasuk pada mutu I karena kadar airnya masih di bawah 25%.
2.  Nilai  kuat  tekan  rata-rata  roster  yang  optimum  dicapai  oleh  kelompok  roster pada  penggunaan  bahan  tambah  serat  ijuk  2%  yaitu  sebesar  7.04  N/mm 2 .
Sedangkan  roster  pada  penggunaan  serat  ijuk  4%  sebesar  4.71  N/mm 2 , roster pada penggunaan serat ijuk 6% sebesar 3.52 N/mm 2 dan roster pada penggunaan  serat  ijuk  8%  sebesar  2.98  N/mm 2 .  Dimana  dari  keempat perlakuan  tersebut  tidak  memenuhi  persyaratan  roster  Standar  Nasional Indonesia  03-1570-1989  dan  ke  dalam  kelas  BBK  10  yaitu  minimal mempunyai kuat tekan rata-rata sebesar 10 N/mm 2 .
3.  Semakin tinggi persentase serat ijuk yang diberikan maka penyerapan airnya semakin  besar,  beratnya  semakin  ringan  dan  kuat  tekannya  semakin menurun.

## Implikasi
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, jelas hasilnya telah terbukti bahwa dengan beberapa perlakuan yang diteliti, serat ijuk dapat mempengaruhi kekuatan tekan pada pembuatan roster. Sedangkan untuk pembuatan bata beton selain roster yang menggunakan perbandingan 1 sp : 6 Ps sebaiknya diteliti lebih lanjut, karena semakin banyak serat ijuk yang diberikan maka semakin menurun mutunya.
Ijuk termasuk dalam bahan yang dapat dicampurkan dengan agregat lain serta dapat menyerap air dalam jumlah tertentu hingga memberikan hasil adukan
80
yang  tidak  terlalu  cair.    Kuat  tekan  optimal  roster  hasil  penelitian  dibandingkan dengan  kuat  tekan  standar  SNI  kelas  BBK  10  lebih  rendah,  sehingga  dapat dikatakan  serat  ijuk  kurang  mempunyai  pengaruh  sebagai  bahan  tambah  pada roster,  tetapi  baik  untuk  kuat  lentur.    Hal  ini  jika  kita  implikasikan  dengan  teori yang  ada  cukup  relevan  yaitu  penambahan  serat  organik  ijuk  pada  pembuatan genteng  beton  dapat  meningkatkan  kekuatan  lentur  serta  mengurangi  sifat regasnya.

## Saran
Berdasarkan  proses  pelaksanaan  dan  hasil  diperoleh  dalam  penelitian ini, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :
1.  Dalam  kaitannya  dengan  pemanfaatan  serat  ijuk  sebagai  bahan  bangunan, serat  ijuk  sebaiknya  diteliti  lebih  lanjut  dan  ukuran  potongan  serat  ijuk disesuaikan dengan kebutuhan.
2.  Dalam  kaitannya  dengan  peningkatan  pengetahuan  mahasiswa  Jurusan Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik  Universitas  Negeri  Jakarta,  hendaknya mahasiswa lebih aktif dalam mencari informasi dan data mengenai hasil-hasil penelitian yang telah ada, agar dapat dilakukan penelitian selanjutnya.

## Daftar Pustaka
Dinas Perindustrian DKI Jakarta , Petunjuk Teknis Proses Pembuatan Bata Beton , (Jakarta : Balai Penelitian Bahan, 1989).
Lesmono, Kus, Studi Analisis Pembuatan Serat Semen Yang Menggunakan Campuran Sabut Kelapa Dan Ijuk Terhadap Kuat Lentur Serat semen Standar , (Jakarta : Skripsi IKIP, 1999).
Murdock, L. J., K. M. Brook, Bahan Dan Praktek Beton , (Jakarta : Erlangga, 1999).
Rachmad, Mulyadi, Kuat Tarik Statis dan Daya Serap Netron Pada komposit Orthotropik Resin Polyester-Serat Ijuk , (Jakarta, Skripsi UI, 1990)
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman, Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia , (Bandung : Badan Penelitian Dan Pengembangan P.U, 1986).
SK SNI S-04-1989-F, Spesifikasi Air Sebagai Bahan Bangunan , (Bandung : Yayasan LPMB 1989).
SNI 03-1570-1989, Bata Beton Karawang (Roster) , (Jakarta : Dewan Standarisasi Nasional, 1989).
SNI 03-1750-1990, Mutu Dan Cara Uji Agregat Beton , (Jakarta : Departemen Perindustrian, 1990).
SNI 03-1968-1990, Metode Pengujian Tentang Analisa Saringan Agregat Halus dan Kasar , (Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum, 1990).
SNI 03-2816-1992, Metode Pengujian Kotoran Organik dalam Pasir Untuk Campuran Mortar Atau Beton , (Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum).
Sahrowardi, Studi Perbandingan Kekuatan Tekan Hancur Antara Bata Beton Yang Menggunakan Campuran Tambahan Skaring Dan Ijuk , (Jakarta : Skripsi IKIP, 1992).
Saputra , Ade , Ijuk Sebagai Bahan Penambah Pada Campuran Batako Press
Terhadap Kuat Tekan Batako, (Jakarta : Skripsi UNJ, 2003).
Sudjana, Metoda Statistika , (Bandung : Tarsito,1996).
Sunanto, Hatta, Aren Budidaya dan Multigunanya , (Bandung : Armico, 1987).
Widardo, Sri Hidayati, Laporan Penelitian Genteng Ijuk Sebagai Bahan Bangunan (Minahasa : Dept. Perindustrian, 1996).